AilitzilintiT Ahsclitiill. Filsern. ',) 1.") 



Hast besitzt, d« .sscn rciiic ll.iclisäliiilnlir l'asrr al^ l!r<al/.iiiilti'l fiir I'larli- 

 dicnen kann. 



Beide Pflanzen kommen als Unkraut in Indien überaus hiiulig voi- 

 und werden vor der Fruchtn^fc zur Abscheidung der Faser benutzt, 

 ilrstere führt in Indien den Namen Tup Kbadia«, letztere »Bun-oohra* '.. 



Die Faser nähert sich in ihren Eigenschaften, besonders in Feinheit, 

 (Uanz und Farbe sehr der Abelmoschusfaser, zeigt somit auch viel Aehii- 

 lichkeit mit der Jute. Im europäisclien Handel konmit sie auch vor, wird 

 aber, so viel mir bekannt ist, nur der Jute substituirt und führt hier 

 keinen eigenen Namen 2^. Aber auch diese Faser hat gegen die Atmo- 

 sphärilien nicht einmal die Widerstandskraft der Jute; wie die Faser von 

 ÄbcJnioschuü tetraphyllos verfällt auch sie durch Einwirkung von Feuchtig- 

 keit einer auf Bildung von Huminkörpern in den Zellwänden beruhenden 

 Bräunung, deren Folge nicht nur gesteigerte Ilygroskopicilät, sondern 

 auch verminderte Festigkeit ist. 



Die ürenafaser hat trotz ihrer Feinheit doch eine Länge i»is zu 

 1,2 m. Die Dicke der Faser stimmt mit jener der Abelmoschusfaser 

 nahezu überein. 



Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt 7,02 — 8,77 Proc. 

 je nach dem Grade der eingetretenen Bräunung. Im mit Wasserdampf 

 vollkommen gesättigten Räume erhebt sich der Wassergehalt der blonden 

 Faser bis auf 1o,2, der braunen Faser bis auf 16,2 Proc. Die Faser 

 liefert, völlig getrocknet, 1,47 Proc. krystallhaltige Asche (s. Fig. 83). 



Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Durch Zusatz von Schwefel- 

 säure nimmt die Färbung kaum merklich zu. Kupferoxydammoniak bläut 

 die Faser unter Quellungserscheinungen. Nach Vorbehandlung in Chrom- 

 säure oder Kalilauge und hierauffolgendem Auswaschen färbt sich die 

 Faser durch Jod und Schwefelsäure blau, und löst sich auch in Kupfer- 

 oxydammoniak vollständig auf. Schwefelsaures Anilin färbt die Faser 

 goldgelb, Phloroglucin -j- Salzsäure rufen rothviolette Färbung hervor; 

 diese Faser ist also stark verholzt. — Die hier angeführten Ueactionen 



4) Nach Sem 1er 1. c., p. 723) führt auch die Faser von Urcna lobata letzteren 

 Namen. Diesem Autor zufolge werden die Bastfasern der beiden genannten Urcna- 

 Arten aucli in Brasilien gewonnen und füln-on liier den Namen Guaxima. Während 

 des Druckes bin ich noch in der Lage Folgendos beizufügen. Prof. v. Wettstrin 

 theilt mir Sao Paulo in Brasilien, 26. .Mai 1901 mit, das» neuestens die Faser von 

 Urena lobata zum Zweckender Fasergewinnung dort cultivirt wird. Die Faser whd 

 in Sao Paulo »Araminac oder »Carrapicho« genannt (s. unten bei Pandanusfaser) und 

 soll zur Herstellung von Kafl'eesäcken in Verwendung kommen. 



2; Semler giebt an (I.e.. p. 737], dass die Faser von Urena sinuata zu star- 

 ken Seilen verarbeitet werde. 



